514 



That nicht aufrecht zu erhalten ist. Die Varietäten Graphit, Graphitit und Graphitoid, 

 welche man besonders zu unterscheiden versuchte, sind nichts anderes als verschiedene Aus- 

 bildungsformen einer und derselben Modifikation des Kohlenstoffs, die man daher zusammen- 

 fassend als Graphit bezeichnet. Die natürlichen Vorkommnisse zeigen das Mineral nur 

 selten in reinem Zustande; meist ist es in höherem oder minderem Maasse verunreinigt und 

 mit andern Mineralien vermengt, so dass es leicht erklärlich erscheint, dass noch zu Anfang 

 unseres Jahrhunderts die elementare Natur des Graphites nicht als ausgemacht gelten konnte, 

 da die meisten der untersuchten Vorkommnisse wenigstens geringe Mengen von Rückstand — 

 „Asche" — beim Verbrennen ergeben. Gewöhnlich sind diese Verunreinigungen so fein 

 in dem Mineral vertheilt, dass sie nur durch mehrfaches Schmelzen desselben mit Kalium- 

 hydroxyd etc. entfernt werden können; die Darstellung von chemisch reinem Graphit ist 

 daher eine ziemlich umständliche Operation. 



Der Graphit findet sich theils in blättrigen theils in stengligen Aggregaten von sehr 

 verschiedener Beschaffenheit, von den grössten Tafeln bis zu mikroskopischen Aggregaten, 

 und das makroskopische Aussehen ist dementsprechend verschiedenartig. Selbst bei gleich- 

 massiger Ausbildung zeigt der Graphit auffallende Unterschiede in der Färbung; es gibt 

 Tafeln, welche fast die Farbe des Molybdänglanzes, ein lichtes Bleigrau mit einem Stich ins 

 Röthliche, aufweisen, während andere schwarz sind und etwa die Farbe des Eisenglanzes 

 besitzen. Die grösseren Blätter und Blättchen des Minerals haben lebhaften, fettartigen 

 Metallglanz, welcher bei den dichteren Varietäten nur noch in dem metallisch glänzenden 

 Strich und auf den metallartigen Harnischen zum Ausdruck kommt, während der Querbruch 

 derselben glanzlos und schwarz ist; die allerdichtesten Vorkommnisse endlich haben einen 

 matten, schwarzen Strich und russähnliches Aussehen. Aber trotz der bedeutenden Ver- 

 schiedenheit in ihrem Habitus ist an der Identität der verschiedenen Ausbildungsformen 

 nicht zu zweifeln, dies beweisen nicht nur die übereinstimmenden, chemischen Verhältnisse, 

 auch in den physikalischen Eigenschaften ist volle Analogie vorhanden. 



Der Graphit ist krystallisirter Kohlenstoff gleich wie der Diamant, und man kann 

 ihn wegen gewisser metallähnlicher, physikalischer Eigenschaften als die metallartige Modi- 

 fikation des Kohlenstoffes bezeichnen. Er ist auch in der dünnsten Schicht vollständig 

 undurchsichtig, ein guter Leiter für Wärme und Elektrizität, gegen chemische Einwirkungen 

 ausserordentlich widerstandsfähig, unschmelzbar und auch in erhöhter Temperatur nur schwer 

 verbrennend. Alle diese Eigenschaften machen ihn in hohem Maasse geeignet zu den mannig- 

 faltigsten technischen Zwecken, und vor allem ist es seine Verwendbarkeit zu Schmelztiegeln, 

 zu welchen Graphit im Gemenge mit Thon benutzt wird, die ihn geradezu unersetzbar 

 macht. Die Weichheit und Milde des Minerals ferner, verbunden mit dem metallartig 

 glänzenden, schwarzen Strich bedingen seine Verwendung zu Bleistiften, zu welchen aller- 

 dings nur besonders reine und nicht zu grobblättrige, aber auch nicht zu dichte Graphite 

 verarbeitet werden, da erstere in Folge der äusserst geringen Sprödigkeit des Minerals nur 

 unvollkommen zerkleinert werden können, letztere aber, wie schon bemerkt, einen matten 

 Strich haben. 



Grobschuppige Graphite liefern die besten Schmelztiegel, welche in Folge der gleich- 

 massigen Vertheilung der vollkommen spaltbaren Graphitblättchen in ihrer Masse ein hohes 

 Maass von Widerstandsfähigkeit gegen rasche Temperaturwechsel besitzen; sie dürfen aber, 

 wenn sie zur Metallurgie tauglich sein sollen, keine Beimengungen schwefelhaltiger Mineralien 



